Способ контактной стыковой сварки давлением
METHOD OF CONTACT BUTT PRESSURE WELDING

Изобретение относится к области стыковой контактной сварки давлением и может применяться при сварке металлических прутков встык.
Известен способ контактной стыковой сварки давлением, при котором свариваемые прутки прижимают друг к другу торцами сварочным усилием, пропускают через стык сварочный ток, металл прутков в зоне стыка разогревают до пластического состояния и осаживают [1].
Недостатком известного способа является наличие наружного наплыва в зоне стыка прутков, образующегося при пластической деформации свариваемых металлов. При этом степень пластической деформации в стыке прутков оказывается недостаточной для обеспечения необходимой прочности формируемого в твердой фазе сварного соединения.
Цель предлагаемого технического решения - сформировать прочное сварное соединение без наружного наплыва.
Указанный технический эффект достигается тем, что предварительно в прутках со стороны их свариваемых торцов выполняют глухие цилиндрические отверстия, поперечные сечения последних выбирают равными 0,5…0,6 сечений прутков, глубину 0,15…0,20 диаметров прутков; перед сваркой на прутках с малым зазором стяжными болтами устанавливают полухомуты, ограничивающие пластическую деформацию в направлении от оси прутков, а технологический режим сварки выбирают из условия полного закрытия полостей в свариваемых изделиях.
На фиг. 1 приведена схема стыковой сварки прутков; на фиг. 2 - сечение А-А, выполненное по стыку прутков.
В торцах 1 прутков 2 диаметром D выполнены глухие цилиндрические отверстия 3 диаметром d и глубиной h. Прутки, прижатые друг к другу со сварочным усилием F, образуют кольцевой контакт 4. На прутках установлены полухомуты 5, стянутые болтами 6. С применением электродов 7 между прутками формируют сварной шов 8.
Суть технического решения заключается в следующем. Перед сваркой в торцах 1 прутков 2 сверлят глухие цилиндрические отверстия 3. На прутках 2 в районе кольцевого контакта 4 с малым зазором посредством болтов 6 устанавливают полухомуты 5. Между электродами 7 пропускают сварочный ток, разогревают металл прутков 2 в районе кольцевого контакта 4 до пластического состояния и осаживают усилием F. Перемещение горячего металла в направлении от осей прутков 2 ограничивают полухомутами 5, вследствие чего наплыв в зоне стыка прутков 2 не образуется. Разогретый до пластического состояния металл прутков 2 перемещается в отверстия 3 и заполняет их объем.
Экспериментально установлено, что прочное сварное соединение в твердой фазе, близкое к прочности свариваемого металла, образуется в том случае, когда сечения отверстий в торцах прутков сечении равны 0,5…0,6 сечений прутков. При меньших диаметрах отверстий и больших площадях контактов возникают трудности разогрева металла прутков до пластического состояния. При сечениях отверстий больше указанных значений из-за повышенной плотности тока возможен перегрев, плавление и выплески свариваемого металла.
Установлено также, что полости глухих отверстий полностью заплавляются при их глубине 0,15…0,20 диаметров прутков.
Определенные экспериментально рациональные геометрические параметры отверстий в торцах прутков подтверждаются также расчетом.
Общеизвестно, что прочность сварного соединения в твердой фазе зависит от степени пластической деформации металла в сварном стыке. Происходящее относительное движение находящегося в пластическом состоянии металла по сварному стыку в сочетании со сварочным усилием приводит к разрушению и удалению плотных оксидных пленок, являющихся препятствием для образования металлических связей соединяемых поверхностей.
Относительную деформацию в плоскости стыка при полном заплавлении полостей в свариваемом изделии вычисляют следующим образом. По обусловленному отношению поперечных сечений отверстий и прутков определяют отношения их диаметров α:
0
Определяют начальные A и конечные А (после осадки) площади контактов:
0
ст
2
2
Изменения площадей контактов равны ΔА=А-А=π⋅D⋅α/4. Таким образом, относительная пластическая деформация в плоскости стыка ε при рекомендуемых значениях α равна
0
Объем V пластически деформируемого металла прутка равен
После полной осадки деформированный металл принимает форму цилиндра диаметром D и высотой δ, при этом:
ОС
Осевая относительная пластическая деформация металла ε при рекомендуемых значениях α равна:
Выполненные расчеты показали высокие значения относительных пластических деформаций металла в зоне стыка, достаточные для прочности приварки, равной или близкой к прочности на разрыв металла прутков.
Пример осуществления способа. Сваривали прутки из стали 45 ГОСТ 1050-88 диаметром D=36 мм, в торцах которых были выполнены цилиндрические глухие отверстия диаметром d=26 мм глубиной h=7 мм. Поверх стыка с зазором 0,5 мм установили полухомуты. Сварочное усилие F составило 7,5 кН, сварочный ток равен 30 кА, продолжительность приварки была равна 2 с. После приварки наружный наплыв в зоне стыка прутков практически отсутствовал. Методом разрушающего контроля определили прочность приварки прутков σ=390 МПа. Полость в стыке прутков оказалась полностью заплавленной.
Таким образом, применяя данный способ, можно сформировать высокопрочное сварное соединение прутков без образования в зоне стыка наружного наплыва.
Источник информации:
Гуляев А.И. Технология и оборудование контактной сварки. Машиностроение, 1988. С. 32.